ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
315 
lía do operarso en un vaso de cobre; las me¬ 
dallas so colocan en pequeños pedazos de made¬ 
ra, do modo que no toquen las paredes del vaso 
ni se toquen entro sí. 
Inmediatamente después ban de enjugarse con 
mucho cuidado las medallas, sin lo quo cambia¬ 
rían de matiz; en seguida se desecan bien, y para 
volverlos su brillo seria útil poderlas acuñar de 
nuevo con ol volante. 
Por desgraoia suocde d menudo que una parte 
do las piezas toman un mal matiz, y las medallas 
están muy sujetas á sor manchadas. 
2. Se opera del mismo modo con una mezcla 
de 510 partos de cardenillo, 250 partes de sal 
nmoníacc que so deslíen con vinagre y se muelen 
en un pórfido, so conserva en un vaso bien cer¬ 
rado: cuando quiere eoharse mano de ella se des¬ 
líe una partecita, como en la receta precedonte, 
en un vaso de vinagre y dos litros de agua, y se 
hace hervir por espacio de diez á doce minutos. 
Para las ligas quo contengan plomo y estaño, 
se obtiene un hermoso bronce con una mezcla de 
100 partes do nitrato da cobre puro y neutro á 
18” del pesa-licor y 20 partes de sal amoníaco: 
este licor debo emplearse lo mas en seco que se 
pueda. 
Como objeto do curiosidad, he aquí el procc- 
dor quo los ohinos emplean para broncear: 
Primero se lava el cobro con vinagre y cenizas 
de leña hasta que quedo completamente brillan¬ 
te; so hace secar al sol y se barniza con la si¬ 
guiente composición: 2 partes do cardenillo, 2 de 
cinabrio, 5 do sal amoniaco, 2 de picos y de hí¬ 
gados de ánade, 5 de alumbre, todo finamente 
molido y bien mezclado; después se humedece de 
modo que la composición so trasforme en una 
pasta líquida quo se extiendo sobre el cobre; so 
expone en seguida al fuego, después se dejan en¬ 
friar las piezas y so enjugan. Esta oporacion debe 
repetirse ocho ó diez veces. El oobre toma una 
bella apariencia y do tal duración, que nada pier¬ 
do de su hermosura por la acción combinada del 
aire y do la lluvia. 
Puédese también obtener un hermoso brnnee 
con mezcla tú. una parte de sa] amoniaco, tres de 
crémor tártaro y tres do sal m trina, todo disimilo 
en ¿osa partes de arua omento, a la cual se aña¬ 
den ocho partes de una disolución de nitrato de 
cobr°- , 
^mentando la cantidad do sal marina, el co¬ 
lor se vuelvo mas claro y tira « amarillo; dismi- 
nuyéndoía 0 oprimiéndola del t()fjo? el C0 , 0| . 
pasa n aíUin o. e acelera la acción si se aña¬ 
de á la m eíC ‘ a una ^yor cantidad de sal amo- 
Hay cierto* objetos quo B0 desean broncear en 
rojo; para ello l' al | e .barnizarse con óxido do 
hierro, exponiendo las piezas al calor, después de 
haberlas frotado en 6ec ° con un líquido que 
contenga cerca de 55 sulfuro de potasio, y el 
matiz paia fácilmente «1 pardo verdoso, 
Bronceado de los caTioncs de fusil. 
Barta frotarlos fuertemente con cloruro de an¬ 
timonio fundido, cuya acción so renueva muchas 
veces: para quo esta operación tenga un feliz éxi¬ 
to, ba do calentarse suavemente el cañón. 
Bronceado para el yeso. 
El yeso puedo adquirir el color del bronce en 
términos de equivocarlo con este, mientras no se 
toque con la mano, si se impregna de un jabón 
de cobre propuesto por MSI. Darcot y Thénard. 
He aquí cómo so opera: 
Se convierte el aceite de linaza puro en jabón 
neutro por medio de la sosa cáustica; en seguida 
so añado una fuerte disolución do sal marina y 
se cuece basta dar una gran densidad al líquido 
para obtener el jabón, que sobrenada en peque-* 
ños granos en la superficie; este jatoD se hace 
escurrir y se exprime para aeparlo todo lo posible 
la lejía. Este jabón se disuelvo en agua destila¬ 
da y la disolución so pasa por un lienzo: de otra 
parte se hace disolver, igualmente en agua desti¬ 
lada, 80 partes de sulfato de cobre y 20 de sulfa¬ 
to de hierro; se filtra y se echa en el agua jabo¬ 
nosa hasta completa disolución. Entonces so 
añade un poco de los sulfates, se agita muchas 
veces y so hace borvir: de ese modo el jabón se 
baila mezclado con un exceso do sulfato. So 
lava con mucha agua birviondo y en seguida con 
agua fría; se ecba en un lienzo, se enjuga y so 
seca todo lo posible. 
Se hace cocer aparto un kilogramo de aceite 
do linaza puro con 25S gramos de hermoso 1 tar- 
girio reducido a polvo fino; se pasa por un lienzo 
y se deja posar en la estufa: así el aceite se cia- 
rifioa mejor. 
Se hacen fundir juntos en un vaso de loza, al 
vapor ó al baño de maría, 300 gramos de esto 
aceite de linaza cocido, 160 gramos de jabón de 
cobre y de hierro arriba dichos, 100 gramos de 
erra blanca pura, y se deja la mezcla fundida por 
cierto tiempo para que se d. sprenda toda la hu¬ 
medad. Se, hace calentar el yeso hasta 80 ó 90“ 
centígrado?, en una estufa y se aplica encima la 
im zela fundida: cuando el yeso est 1 bastante frío 
para que la composición no pueda entrar en el, 
ha de volverse a colocar la pieza en la estufa y 
«e calienta de nuevo a SO ó 90° y se continúan es¬ 
tas aplicaciones de la misma mañera hasta que 
yeso haya absorvido todo el que. puede recibir. 
Entonces se vuelve otra vez la pieza ú ] a estufa 
por algunos instantes para quo no quede materia 
cn la superficie: la porosidad natural del yeso 
permite que el barniz penetre hasta su interior, 
Je suerte que quede en un todo igual, ] 0 que no 
podría obtenerse por mdgun otro medio. Repj. 
tiendo mas ó menos veces la operación, puedo 
hacerse penetrar mas o menos profundamente el 
barniz. 
